(, 293 ) 



» Il ne restait plus alors que 0,09')'"'''" de substance, et ce résidu a été repris quinze 

 fois par un mélange de cliloiale de potassium et d'aride azotique monohydraté. Ce résidu 

 final, après lavage à l'acide niiorlivdri(|ue puis à l'acide sulfurique bouillant, est alors 

 fractionné au point de vue de la densité de la substance qu'il contient avec le bro- 

 moforme 2,9 et l'iodure de méthylène 3,4. 



» Nous rappellerons que l'étude microscopique du résidu a été suivie 

 pendant toute la préparation. 



» Avant les attaques au chlorate de potasse, nous avons nettement re- 

 connu la présence du graphite en beaux cristaux brillants hexagonaux ou 

 lamelleux présentant parfois l'apparence de petites cupules. Nous avons 

 aussi rencontré des fragments plus a olumineux ayant une certaine épaisseur 

 et représentant en creux des impressions triangulaires. Ce graphite nous a 

 fourni au chlorate de potasse un oxyde graphitique de couleur verdàtre 

 qui est passé au jaune, et que nous avons détruit par l'acide sulfurique 

 pour éviter sa transformation en oxyde pyrographitique par déflagration. 

 Nous rappellerons que le graphite de la fonte, ainsi que l'a indiqué M. Ber- 

 thelot, produit aussi un oxyde graphitique de couleur verdàtre. 



» En même temps, nous avons pu isoler un graphite ayant la propriété 

 de fe décomposer dans l'acide sulfurique à 200" en produisant un foison- 

 netnent considérable (^' ). 



» Lorsque l'on examine le résidu, d'une densité' supérieure à 3, '(, cpii 

 reste au fond de l'iodure de méthylène après tous ces traitements, on re- 

 connaît au microscope qu'il est formé de plusieurs substances : 



» 1° D'une matière d'un jaune ambré en ma-ses irrégulières; 



» 2° De carbonado ou tlianiant noir; 



» 3° De diamants microscopiques; 



» 4° De petits cristaux transparents, qui ne brûlent pas dans l'oxygène, qui se pré- 

 sentent sous forme de prismes allongés et qui ne sont pas iluorescents dans la lumière 

 violette. 



» I^es fragments de substance jaune qui ont résisté à un traitement si 

 énergique sont doués d'une certaine transparence ; (juelques-uus possèdent 

 des trous présentant l'aspect d'un carré et dans lesquels des cristaux 

 devaient être inclus. Chanfiée à 1000", cette matière laisse un résidu gris, 

 légèrement attirable à l'aimant et contenant une grande quantité de fer. 



(') Nous indiquerons ultérieurement, à propos de nos recherches sur le graphite, 

 comment il est possible de préparer celte nouvelle variété. 



C. K., iSy3, 1" Semestre. (T. CXVI, N" 7. ) 3cj 



